256 



Richard Ambronn, 



t2 



1/t / edtliW+w). 



'/ 



[80J 



(1) 



Die 2 im Zähler fällt fort, da der Strom nur während der Hälfte der Zeit 

 durch das Galvanometer geschlossen ist. Hierin sind aber e und ?r un- 

 bekannte Funktionen der Zeit und der Periodenlänge; es lassen sich daher 

 wieder keine quantitativen Schlüsse herleiten. Da den Beobachtungen für 

 Ell ein Ausdruck von der Form 



Ejl = ä + B\/t 

 am besten entspricht, so folgt nur ganz allgemein 



(2) 



tE{W+iv) 

 t/2 

 Jeät 



= A + B\/t 



(3) 



54. Es seien dann die Resultate der mit verschiedenen Lade- 

 spannungen E bei wechselnden Periodenlängen angestellten Messungen in 

 Tabelle 17 mitgeteilt. Hier ist unter der Stromstärke I die wirkliche, 

 durch das Gralvanometer pro Zeiteinheit hindurchgehende Elektrizitätsmenge 

 zu verstehen. Der durch die Kapazität der Zuleitungen und der Belegungen 

 der Platten bedingte Verschiebungsstrom ist bei kalter, völlig isolierender 

 Platte bestimmt und stets bereits abgezogen. Die Übersicht über die ge- 

 messenen Stromstärken in ihrer Abhängigkeit von polarisierender Spannung 

 und Frequenz wird durch die Fig. IV ermöglicht, in denen das Verhältnis 

 Efl als Funktion von [/t aufgetragen ist. 



Tabelle 17. 



Messungen der Polarisations- Kapazität an Bergkristallplatten. 



Nr. 



Zeit 



Temp. 



T 



\/t E 



I 



Ejl 



Nr. 



Zeit 



Temp. 



T 



l/r 



E. 



1 



Ejl 





h m 



Ci 



sec 



sec V2 Volt 



10-8Auip. 



103 





li m 







sec 



sec Vä 



Volt 



lO-SAmp. 



10= 





3. III. 1911. Platte 2 



2. 





7 

 8 



1 58 



2 1 



228.7 

 228.7 



0.0186 

 0.383 



0.1365 

 0.6189 



2.827 



21.13 

 14.70 



133.7 

 192.3 



1 



1 44 



228.2 



0.0327 



0.1809 



2.826 



18.82 



150.3 



9 



2 4 



228.7 



0.219 



0.4680 



— 



16.39 



172.5 



2 



1 45 



228.3 



0.0312 



0.1766 



2.827 



15.86 



178.4 



10 



2 6 



228.8 



0.0831 



0.2883 



— 



19.01 



148.7 



3 



1 48 



228.4 



0.0312 



0.1767 







18.03 



156.7 



11 



2 9 



228.8 



0.0418 



0.2043 



— 



19.92 



141.9 



4 



1 51 



228.5 



0.0288 



0.1697 







19.75 



143.2 



12 



2 25 



228.5 



0.0256 



0.1600 



— 



21.21 



133.3 



5 



1 53 



228.6 



0.0300 



0.1732 







20.02 



141.3 



13 



12 27 



228.5 



0.01727 



0.1324 



— 



21.64 



1.30.6 



6 



1 56 



228.6 



0.0184 



0.1357 



2.827 



20.91 



135.3 



14 



12 29 



228.4 



0.01260 



0.1123 



2.827 



21.94 



129.0 



